colorants basiques qui au préalable doivent être mis en 
pâte avec l'acide acétique., L'eau de condensation doil 
seule être employée pour ces solutions. 
A part le Jigger et ses différentes modifications, qui 
ne sont employés que pour les pièces ayant une assez 
grande solidité, presque toutes les manipulations ‚dans 
la teinture de la soie et de la mi-soie se font par main 
d’homme. On se sert pour cela de grandes cuves ap- 
pelées « barques ». La pièce est transportée d’une extré- 
mité de la barque à l'autre en passant sur un « tour- 
niquet » placé au miheu et en travers de la cuve et 
mise en circulation dans le bain au moyen d'un bâton 
lisse et dont les bouts sont soigneusement arrondis. 
Après la teinture les pièces lavées, avivées et essorées 
sont mises à sécher dans de grandes chambres appelées 
« séchoirs », puis appretees. 
Les différentes sortes de soie: soie écrue, soie 
souple et soie cuite sont obtenues de la façon suivante: 
Soie écrue: Bain de soude 6 à 8 °/, 1) à 35° ce. 
Soie souple : a) bain de soude comme pour soie écrue 
puis-b) pour 10 kg. bain à 55-800 e. 
de 400 gr. creme de Tartre. 
100 gr. acıde sulfurique 66° B. 
1 '/, litre solution aqueuse d'acide sulfureux. 
On assouplit également au moyen d'une solution de 
savon à 10°/, à 25-30° c. pendant 1 à 2 heures. 
Perte : 5 à 10 °/.. 
Soie cuile : Bain bouillant environ 1 heure, 
30-35 °/, savon de Marseille. 
2-3. °, soude erist. (suivant que l'eau 
') Les chiffres indiqués sont calculés par rapport au poids 
de la soie. 
